963 



No. 4. Das Silicat No. 2. 

 No. 4 a. Eläolith von Brewig. 



No. 4 b. Das Silicat No. 2 in zerlassenes Natriumborat 

 (Na 2 B 2 3 8 H 2 0) eingerührt. 



In allen Fällen wurden auf je 50 grm Na -Salz 3 grm 

 Silicat genommen und 100 Stunden bei 200° erhitzt; alle 

 Producte waren amorph. 





No. 4. 



No. 4a. 



No. 4b. 



H 2 . . . 



. 7,09 



6,84 



7,30 



sib 2 . . . 



. 35,28 



37,36 



33,70 



A1 2 3 . 



. 30,86 



28,65 



29,45 



CaO . . . 





0,75 





Na 9 . . 



.' 18,57 



17,40 



17,72 



Na 2 C0 3 . 



. 7,71 



8,85 



11,17 ^ 





99,51 



99,85 



99,34 



5. Nachdem schon in der früheren Arbeit (1883, p. 589) 

 festgestellt war, dass bei der Einwirkung von Na 2 C0 3 -Lösung 

 auf K 2 A1 2 3 2 Si0 2 , neben Ersatz von K durch Na, auch 

 eine gleichzeitige Addition von Na 2 C0 3 stattfindet, war es 

 interessant zu erfahren, ob auch andere Na-Salze sich ähnlich 

 verhalten, und gelangten, ausser dem obigen K-Silicat, auch 

 andere zur Verwendung. Alle Versuche fanden bei 200 — 210° 

 statt und führten die einwirkenden Lösungen 15 pCt. Salz. 

 Es wurden mit Na 2 S0 4 -Lösung behandelt: 



No. 5. Silicat No. 2, 175 Stunden. 



No. 5a. Anorthit vom Vesuv; 175 Stunden; das stark 

 zusammengebackene, amorphe Pulver zeigte unter dem Mi- 

 kroskop spärliche, unveränderte Anorthittheilchen und gehören 

 die 6,32 pCt. CaO zum kleinsten Theil den letzteren an; es 

 muss sich eine Doppelverbindung von Na- »und Ca-Silicat ge- 

 bildet haben, die bei längerer Behandlung mit Na 2 S0 4 -Lösung 

 völlig in eine Na- Verbindung umgewandelt wird; zu weiteren 

 Versuchen fehlte es leider an reinem Anorthit. Der abge- 

 schiedene CaS0 4 2 ) wurde durch NaCl-Lösung entzogen. 



No. 5b. Der in einer früheren Arbeit (1876, pag. 582) 

 analysirte Kalkcancrinit 544 Stunden behandelt; unter dem 

 Mikroskop keine unveränderten Theilchen wahrnehmbar. Die 

 abgeschiedenen CaC0 3 und CaS0 4 wurden durch NH 4 C1-Lö- 



1 ) Na 2 B 2 3 . 



2 ) Setzt man nach der Entziehung des Gypses die Behandlung mit 

 NaCl- resp. NH 4 C1-Lösung fort, so gehen immer Spuren von CaO und 

 H 2 S0 4 in Lösung, die jedoch aus dem Silicat stammen. 



57* 



